DEN 
Se Paillage devoit donc être par le calcul ^ ^ q 
Dans cette formule l’on n’a point compris la dimi- 
nution des deux grains de bifmuth qui ont été calci- 
nés ou évaporés dans la fonte ; or ces deux grains 
n’altéreroient pas fenfiblement les rapports , d’oii 
Ton peut conclure que cet alliage eft devenu d’une 
plus grande denjiti , puifque dans l’eau les deux mé- 
Caux avoient donné le rapport de leur perte de 1 1 , 
37 ; & le calcul ne donne pour rapport que 11,51. 
Seconde expérience . Dans 73 grains d’or fondus , 
dans lefquels on a incorporé 967 grains de zinc , 
on a perdu dans la fufion 297 grains de zinc , l’alliage 
étoit très- fragile , d’un gris clair 6c reffembloit à un 
demi-métal. 1397 grains de cet alliage perdoient 
dans l’eau 12 grains; par conféquent la denjiti étoit 
■^—=11,60. Les 73 grains d’ôr perdoient dans 
l’eau 47 grains , 6c les 967 grains de zinc perdoient 
il 4 grains : donc la denjiti de l’alliage auroit dû être 
— —— — — 9 , 29 , ou plutôt de7 à 6 5 , fi l’on avoit 
4^+14 ' 
compté les 29- grains de zinc brûlés ; par conféquent 
l’alliage a été trouvé plus denfe par le calcul qwe 
par l’expérience. 
Troijîeme expérience. Dans 193 grains d’argent 
fondu on amis 213 grains de bifmuth ; cet alliage 
étoit très-fragile , d’une couleur moyenne entre le 
bifmuth 6c le régule d’antimoine; il a perdu 10 grains 
pendant la fufion. 
Une partie de cet alliage pefoit dans l’air 3527 
grains, 6c dans l’eaiiilperdoit 21 grains, il ne pefoit 
que 3 177 grains. Sa denjiti étoit donc — ~=i 0,00: 
3 5 v 
cependant fuivant le calcul , la dmfitè du mélange 
devoit être 9 ? 4 2 > qui eft une denjiti 
moindre que celle qui eft donnée par l’expérience. 
Quatrième expérience. 138 grains d’argent fondus , 
mêlés avec 231 7 grains de zinc, ont perdu dans la 
fufion 5 87 grains. L’alliage étoit un peu moins fragile 
que celui de l’expérience précédente; il étoit rempli 
de grains à fa furface , 6c fa fraéture avoit la couleur 
d’un beau régule. 
On a pris un morceau de cet alliage; il pefoit 
ï 187 grains ; il perdoit dans l’eau 1 57 grains : donc 
la denjiti étoit —-7= 7, 75. 
• 1 ^ 
Les 138 grains d’argent perdoient dans l’eau 15 
grains , 6c les 23 17 grains de zinc , perdoient dans 
l’eau 25^ grains : ayant égard aux 587 grains diffi- 
pés par le feu , la denjiti devoit donc être fuivant 
j 3 g 
le Calcul, — - - 7 = 7 , 73 , qui montre une den- 
1 ) "T* 
fue un peu plus grande que celle que l’on a trouvée 
par l’expérience* 
Cinquième expérience. 1 8 1 grains d’argent fondus 
avec 255 grains de régule d’antimoine ont fait un 
mélange très friable ; le feu a diffipé 1 1 grains. 
3 54 grains de cet alliage perdoient dans l’eau 187 
grains , la denjiti étoit 8 , 44* 
DEN 
*9$* 4 2 §9v î tûêïés avec égale quantité de zinc , firent un alliagé 
de couleur d’or affez liés pendant la fufion, il s’di 
perdu 202 grains. 
Une partie de cet alliage pefant 9 1 5 grains , per- 
doit dans l’eau 119 grains , la denjiti étoit doné 
914 
7 5 69* Dn peut conclure pai* analogie , quë 
cet alliage etoit devenu plus denfe que le calcul né 
l’indique , attendu qu’avec les mêmes corps, on. a 
fait un alliage plus denfe que le cuivre , puifque la 
denjte etoit de 8 , 78 , 6c la denjiti du cuivre n’efi 
que de 8 , 74* 
Septième expérience. Dans 686 grains de cuivré 
fondus 6c mêlés avec 8987 grains de bifmuth, lé 
feu a diffipé 23 grains. 
Cet alliage étoit fragile * rouge , blanchâtre , & if 
avoit le tiffu cubique du bifmuth. 
5147 grains de cet alliage perdoient dans l’eau 
„ / t? j aL 
5 57 grains; la denjiti étoit donc L_J q. — 0 , 23. 
5 5 \ 
Je fuppofe qu’il n’y ait eu aucune diminution dans 
la fufion, la denjti fe trouvera —^7 -^-—=9, 21s: 
mais en ôtant ces 23 grains de cuivre , on aura pour 
1 j /? ' 663 + 8987 . , 
la denjiti 3-—^-,= 9 , 32 : ce qui démontré que 
75 ? ~r- 93 v 
cet alliage n’a pas plus de denjiti que le calcul ne lui 
en donne , 6c que la denjiti dans les deux cas effi la 
107 
181 grains d’argent perdoient dans î’eaii 19I 
grains , 6c 25.5 grains de régule d’antimoine per- 
doient dans l’eau , après en avoir fondrait 1151 
grains diffiipésparla fufion, ils perdoient 207 grains : 
donc la denjti de l’alliage étoit par le calcul 
18 1 +1397 
™'j 7 ’ 9 6 : ce q ui beaucoup moindre 
que la denjiti trouvée par l’expérience. 
Sixkme expérience^. 644 grains de cuivre fondus , 
même. 
Huitième expérience. 3 14 grains de cuivre fondus f 
mêlés avec 464 grains de régule d’antimoine , ont 
donné un alliage très-fragile , 6 c dont la couleur étoit 
d’un rouge bleuâtre, le feu avoit difiipé 437 grains. 
Une partie de cet alliage pefant 699^ grains , per- 
doit dans l’eau 877 grains , ce qui donnoit la denjiti 
de 8 » ° 2, Su PP ofons que le feu ait emporté 
437 grains du corps le moins dehfé , c’efi-à-dire , de 
l’antimoine , quoique le feu agiffe fortement fur lé 
cuivre , nous trouverons îa denjti—*—- = 
364-62 9 
49. Cet alliage eft donc devenu plus denfe , fuivant 
le § 4. 
Neuvième expérience. 684 grains de zinc fondus 
avec 741 grains d’étain , la perte étoit de 9 grains. 
L’alliage étoit d’un blanc fale , il avoit un peu 
moins de du&ilité qué Pétain. Une partie de cet 
alliage pefant 1008 grains, perdoit dans Peau 143 
grains; la denjiti étoit donc — — — 7,05. Mettons 
^43 
9 grains pour la perte qu’il faut attribuer à Pétain 
comme le corps le plus denfe ; alors , fuivant le cal- 
cul , on aura pour la denjti — — — == 7 . Q g r et 
J too -|- 100 ' 
alliage eft donc devenu moins denfe. 
Dixième expérience. 8387 grains d’étain fondus 
avec 723 grains de bifmuth n’ont donné aucune 
preuve de diminution fenfible. L’alliage étoit très- 
fragile , fa luperficie extérieure étoit jaunâtre, fon 
intérieure etoit d’une couleur moyenne entre lé bif- 
muth & Pétain , fon tiffu étoit cubique comme celui 
du bifmuth. 
Une partie de cet alliage pefant 966 grains , per- 
doit dans l’eau 1 ï 6 grains ; donc la denjitè étoit 
32 , 6 c elle devoit être fuivant le calcul 
838-f 4 - 723 n c . ... 
77 ITX f = ’ 2 4 ; q 111 fâit lm alliage un peu 
plus denfe que îe calcul ne Pindiquoit. 
Onjeme expérience. 2317 grains d’étain , fondus 
avec 23 17 grains de régule d’antimoine , ont donné 
un mélange qui a perdu pendant la fufion 77 grains* 
24 = 8 , 
1 16 
